认为, 小方坯连铸钢 液 A 1 。 ≤ 0. 006 才 可保证连铸 顺利进行 , 并 认为钢 液 ( 中间罐 中) 氧 含量应小于 90ppm 。 为了查清攀钢生产条件下合适的酸溶铝含量 范 围, 利用冶金热 力学 方法 对 Q235B , 20 钢 及 16Mn , 20MnK , 20M nSi 等钢种 作 理论 计 算 , 求 出钢液 凝 固后不 产生皮 下气 泡 的最 低 酸溶铝含量 。计算作了如下假设: 钢液凝 固后不 产生皮下气泡的条件是 : p e = 加+ , + p H, < 9 1· 2k Pa 式 中 , pco ,p N -. p H. 分 别 为 CO , N , H 2 的分 压 。 钢液凝 固时 , 当凝固率为9O 时, 产生 圈 9钢中铝与铸坯缺陷 气 体总压力最大 。 各钢种 成分取 中限值计算 ,而钢 中 N: , H 。 含 量按 经验取 [ N] ≤60ppm,[ H] ≤ 1· 5p p m 。 钢水采用 Si , Mn, A 1脱 氧 , 生成 产物 为 : 3 (S iO 2) + 3 (M nO ) + ( A 12O 3) 一 3M nO · A 1 2O 3 · 3SiO 2 各元素脱氧反应如下列各式 [c ] + [ 0 ] = CO △ G 。 = 一 56O0 — 9. 3 7T ( 1) ( 2 ) [ Si] + 2[0 ] = (SiO: ) △ = 一 13 90 70+ 5 3T [ Mn] + [ O] = ( MnO ) AG 。 = 一 70 530 + 31 . 0 3T ( 3 ) ( 4 ) 2[A 1 ] + 3[O] 一(A 12 O3) △ G。 一 一 29 32 20 + 9 3. 3丁 将式 (2) X l2一(1) 一( 3) X 3- - ( 4) X 3- - ( 5) 得到下式 : 12[ c ] + 3M nO · A IzO3 · 3SiO, = 12CO + 2[ A 1] + 3[ Si] + 3[ Mn] ( 5 ) ( 6) △G (5) = 85 48 20 - -45 7. 8 3T . . _△ G 。 一 一 4. 5 7丁 lg K (a) .1 gK ‘∞= 一186846/ 丁+ 100· 07 由式(6)得平衡常数 = 业 丝 出 ‘ [ r r (6) ...